(II73) 



» Ce qui mérite d'être remarqué, c'est <[iie ce mélange s'est tormé dans 

 une liqueur renfermant un excès de potasse. La potasse employée conte- 

 nait environ 2 pour 100 de soude et le mica, ainsi qu'on l'a vu plus haut, 

 3 pour 100. \ous retrouvons là, dans une réaction faite par voie aqueuse, 

 un fait signalé déjà par MM. Fouqué et Michel-Lévy, qui ont montré qu'on 

 ne pouvait pas, par fusion, obtenir une néphéline purement potassique. 



» Nous avons répété l'expérience précédente en remplaçant la potasse 

 par la soude, dont nous avons employé un poids montant à peu près à la 

 moitié de celui du mica. Nous avons remarqué que le mica était attaqué 

 beaucoup plus complètement qu'avec la potasse et les cristaux de néphé- 

 line formés étaient beaucoup plus gros. Us avaient de o'"'", 5 ào""",8 environ 

 de longueur et autant dans les autres dimensions. 



» Leur densité a été trouvée, au moyen de l'iodure de méthylène, un 

 peu supérieure à 2,G5 et sensiblement la même que celle d'un cristal de 

 néphéline de la Somma. On indique d'ailleurs la densité de cette variété 

 comme allant de 2, 5 à 2,65. 



» L'analyse a donne, en opérant sur o^"^, 43o6, après une perte à la cal- 

 cination de 0,1 pour 100, les nombres ])orlés à la colonne III et mis en 

 regard de ceux (IV) qui correspondent au mélange de ^ de molécule de 

 néphéline potassique avec j de molécule de néphéline sodique. 



)) On voit que, malgré la différence considérable des milieux dans lesquels 

 ont cristallisé les deux échantillons analvsés, la composition de ceux-ci 

 n'est pas très différente. Les néphélines naturelles renferment une pro- 

 portion de potasse qui n'est souvent pas éloignée de celle de la dernière 

 analyse. 



» Sodalithc. — A côté de la néphéline se rencontre souvent une espèce 

 minérale, la sodalithe, dont la composition peut être représentée par celle 

 de la néphéline, plus une quantité de chlorure de sodium qui paraîtrait 

 devoir être variable suivant certaines analyses. 



» Nous avons réussi à obtenir en abondance la sodalithe sous la forme 

 de dodécaèdres rhomboïdaux modifiés par les faces du cube, en ajoutant 

 au mélange propre à fournir la néphéline des quantités de chlorure de 

 sodium variant de i du poids du mica jusqu'à environ deux fois ce poids. 



» Les cristaux de sodalithe étaient en tout semblables à ceux que l'on 

 rencontre dans les blocs éruptifs de la Somma. Ils étaient souvent allongés 

 parallèlement à l'un des axes ternaires de la forme primitive et quelques- 

 uns étaient maclés parallèlement à la face a", montrant exactement la 

 forme qui est représentée à \'ài Jîg. 2i() de l'Atlas de la Minéralogie de 



C. K., 1890, I" Semestre. (T. CX, N° 25.) 1^4 



